24TCN75:1999

Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 75:1999 về cáctông duplex do Bộ Công nghiệp ban hành TIÊU CHUẨN NGÀNH 24 TCN 75:1999 CÁCTÔNG DUPLEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP CACTÔNG DUPLEX Two – layer board 24 TCN 75 - 99 Có hiệu lực từ 1-2-1999 1. Phạm vi áp dụng và mô tả sản phẩm Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại cáctông duplex sản xuất trong nước. Cáctông duplex là loại giấy có hai mặt được làm từ hai loại bột khác nhau trong đó có một mặt thường là bột giấy tẩy trắng hoặc các mầu khác. 2. Phân loại và kích thước 2.1 Phân loại: Cáctông duplex được sản xuất theo hai dạng sản phẩm: dạng cuộn và dạng tờ (ram, kiện). Căn cứ vào các chỉ tiêu chất lượng, cáctông duplex được chia ra làm ba cấp với ký hiệu : A,B,C. 2.2 Kích thước: 2.2.1 Dạng cuộn Chiều rộng cuộn giấy theo thoả thuận giữa cơ sở sản xuất và khách hàng, sai số chiều rộng cuộn: ± 3 mm. Đường kính cuộn từ 0,8m đến 1,5m. 2.2.2 Dạng tờ (ram, kiện) Kích thước và sai số của tờ giấy theo thoả thuận của khách hàng và cơ sở sản xuất. Số lượng tờ trong một ram, số lượng ram trong một kiện theo yêu cầu của khách hàng. 3. Yêu cầu kỹ thuật 3.1 Các chỉ tiêu chất lượng: Các chỉ tiêu chất lượng của cáctông duplex theo đúng quy định trong bảng 1A; 1B; 1C. 3.2 Các chỉ tiêu ngoại quan: - Giấy phải đồng đều về độ dầy, không bị nhăn, gấp, thủng rách, dây bẩn. - Số mối nối trong mỗi cuộn không được lớn hơn 1 đối với cấp A, không được lớn hơn 2 đối với cấp B và cấp C. Chỗ nối phải được đánh dấu rõ ràng và được nối chắc bằng băng keo dán theo suốt chiều rộng cuộn. - Lõi cuộn giấy phải cứng không được móp méo, lồi ra hoặc hụt so với mặt cắt của cuộn giấy quá 5 mm và đóng nút gỗ hai đầu. Đường kính lõi là 76 mm. - Các mép giấy cắt phải thẳng, phẳng, không bị xơ xước. 24 TCN 75 - 99 Bảng 1A: Mức chi tiêu chất lượng cáctông duplex cấp A Các chỉ tiêu và đơn vị đo Mức chất lượng Phương pháp thử 1. Định lượng, g/m 2 sai số cho phép: ± 4% Basis weight 150 175 200 205 300 ISO 536 TCVN 1270-72 2. Độ dầy, mm không lớn hơn. Thickness 0,21 0,25 0,29 0,36 0,43 ISO 534 TCVN 3652-81 3. Tỷ trọng, g/cm 3 không nhỏ hơn. Density 0,70 ISO 534 TCVN 3652-81 4. Độ hút nước Cobb 60 mặt trên, g/m 2 Water absorptiveness (Cobb 60 ) in top side 30 - 50 ISO 535 5. Độ chịu gấp theo chiều ngang, đôi lần không nhỏ hơn: Folding endurance C.D 35 ISO5626 TCVN 1866-76 6. Độ dài đứt, m không nhỏ hơn: Breaking length 4000 ISO 1924 TCVN 1862-76 7. Độ chịu bục, kPa (kgf/cm2) không nhỏ hơn: Bursting strength 432 (4,4) 491 (5,0) 579 (5,9) 700 (7,1) 840 (8,5) ISO 2759 TCVN 3228-79 8. Độ cứng theo chiều dọc, mN.m (g.cm) không nhỏ hơn: Stiffness M.D 13,2 (135) 15,4 (157) 17,6 (180) 22,1 (225) 26,5 (270) TAPPI T489 9. Độ trắng ISO, % không nhỏ hơn: Brightness ISO 74,0 ISO 2470 10. Độ ẩm, % Moisture content 7 ± 2 ISO 287 TCVN 1867-76 24 TCN 75 - 99 Bảng 1B: Mức chi tiêu chất lượng cáctông duplex cấp B Các chỉ tiêu và đơn vị đo Mức chất lượng Phương pháp thử 1. Định lượng, g/m 2 sai số cho phép: ± 4% Basis weight 150 175 200 205 300 ISO 536 TCVN 1270-72 2. Độ dầy, mm không lớn hơn. Thickness 0,25 0,29 0,33 0,42 0,50 ISO 534 TCVN 3652-81 3. Tỷ trọng, g/cm 3 không nhỏ hơn. Density 0,60 ISO 534 TCVN 3652-81 4. Độ hút nước Cobb 60 mặt trên, g/m 2 Water absorptiveness (Cobb 60 ) in top side 30 - 50 ISO 535 5. Độ chịu gấp theo chiều ngang, đôi lần không nhỏ hơn: Folding endurance C.D 25 ISO5626 TCVN 1866-76 6. Độ dài đứt, m không nhỏ hơn: Breaking length 3500 ISO 1924 TCVN 1862-76 7. Độ chịu bục, kPa (kgf/cm2) không nhỏ hơn: Bursting strength 360 (3,5) 402 (4,1) 451 (4,6) 569 (5,8) 660 (6,7) ISO 2759 TCVN 3228-79 8. Độ cứng theo chiều dọc, mN.m (g.cm) không nhỏ hơn: Stiffness M.D 12,4 (127) 14,6 (149) 16,7 (170) 20,8 (212) 25,0 (255) TAPPI T489 9. Độ trắng ISO, % không nhỏ hơn: Brightness ISO 70,0 ISO 2470 10. Độ ẩm, % Moisture content 7 ± 2 ISO 287 TCVN 1867-76 24 TCN 75 - 99 Bảng 1C: Mức chi tiêu chất lượng cáctông duplex cấp C Các chỉ tiêu và đơn vị đo Mức chất lượng Phương pháp thử 1. Định lượng, g/m 2 sai số cho phép: ± 4% Basis weight 150 175 200 205 300 ISO 536 TCVN 1270-72 2. Độ dầy, mm không lớn hơn. Thickness 0,27 0,32 0,36 0,45 0,54 ISO 534 TCVN 3652-81 3. Tỷ trọng, g/cm 3 không nhỏ hơn. Density 0,55 ISO 534 TCVN 3652-81 4. Độ hút nước Cobb 60 mặt trên, g/m 2 Water absorptiveness (Cobb 60 ) in top side 30 - 50 ISO 535 5. Độ chịu gấp theo chiều ngang, đôi lần không nhỏ hơn: Folding endurance C.D 15 ISO5626 TCVN 1866-76 6. Độ dài đứt, m không nhỏ hơn: Breaking length 3000 ISO 1924 TCVN 1862-76 7. Độ chịu bục, kPa (kgf/cm2) không nhỏ hơn: Bursting strength 294 (3,0) 491 (3,6) 353 (4,1) 402 (5,1) 600 (6,1) ISO 2759 TCVN 3228-79 8. Độ cứng theo chiều dọc, mN.m (g.cm) không nhỏ hơn: Stiffness M.D 10,3 (105) 11,9 (122) 13,7 (140) 17,1 (175) 20,6 (210) TAPPI T489 9. Độ trắng ISO, % không nhỏ hơn: Brightness ISO 65,0 ISO 2470 10. Độ ẩm, % Moisture content 7 ± 2 ISO 287 TCVN 1867-76 4. Phương pháp thử 4.1 Lấy mẫu: Theo ISO 186 (TCVN 3649 – 81) 4.2 Điều kiện môi trường để điều hoà và thử nghiệm mẫu: Theo ISO 187. 4.3 Các chỉ tiêu chất lượng được xác định theo các phương pháp thử ghi trong bảng 1A; 1B; 1C. Riêng độ ẩm phải được xác định ngay sau khi lấy mẫu. 5. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 5.1 Bao gói 5.1.1 Giấy dạng tờ được gói thành ram bằng giấy bao gói, các ram giấy có thể được đóng thành kiện 5.1.2 Cuộn giấy được xiết đai ở hai đầu, bên ngoài được gói kín bằng 3 đến 5 lớp giấy bao gói, nếp gấp mép phải gọn, được dán keo và ép chặt 5.2 Ghi nhãn Trên mỗi ram, kiện, cuộn giấy phải có nhãn, trên nhãn ghi: - Tên sản phẩm. - Định lượng - Khối lượng - Loại sản phẩm, mã vạch nếu có - Ngày sản xuất - Tên cơ sở sản xuất Đối với sản phẩm ram, kiện phải ghi: Số lượng tờ trong một ram, số lượng ram trong một kiện. Nhãn ghi ở vị trí thống nhất trên tất cả các ram, kiện,cuộn giấy. 5.3 Bảo quản - Kho chứa giấy phải có nền cách ẩm hoặc bục kê, khô ráo, thoáng khí và có mái che. - Các cuộn giấy phải được sắp xếp theo quy định để dễ vận chuyển, bốc xếp bằng xe cơ giới và xuất kho. - Kho phải có hệ thống phòng chống cháy và thường xuyên được kiểm tra theo quy định của nhà nước. 5.4 Vận chuyển, bốc xếp - Phương tiện vận chuyển phải sạch, có mui hoặc bạt che mưa và có đủ tấm kê chuyên dùng để chèn cuộn giấy. - Bốc xếp hàng phải nhẹ nhàng, không được để cuộn giấy rơi, va đập mạnh làm ảnh hưởng đến chất lượng giấy, bảo vệ được bao bì, nhãn hiệu.